Ueber Tlioitvcitit, ein neues Mineral. 
723 
eingewac'hseneii Enden dev Kristalle zeis^en zuweilen Terminal- 
begrenzung, im allgemeinen doeli nur Det'ormationsfläclien. 
Der Thortveitit kristallisiert rhombiscli. 
Die Kristalle sind formenarm. Ich habe bis jetzt nur folgende 
sichere Formen beobachtet : 
m [iiuj, s '221), 0 ;iii; 
Fnsicher ist: u 
Folgende Winkel wurden gemessen : 
Gemessen Fehlergrenzen berechnet 
m 
: in' 
HO : 
HO 
73® 
25'* 
+ 10' 
— 
m 
: s 
1 10 : 
221 
11® 
20'* 
X H>' 
m 
: 0 
HO : 
: 111 
21® 
52' 
21® 51 
Aus (len 
Winkelwerten 
m : 
in' = 71 : 
5® 25' und m : 
: s = 11® 20, 
ist das Achsenverhältnis des Thortveitits berechnet : 
a : b : c = 0,7456 : 1 : 1,4912. 
Es ist bemerkenswert, daß nach diesen Zahlen 2a = c ist. 
Die genaue Übereinstimmung ist vielleicht eine Zufälligkeit, weil 
die Winkelmessungen nicht so gut waren, daß die viei'te Dezimale 
der Achsenzahlen sicher sein kann. 
Zwillingsbihlungen. Zwillingsebenem (llO). Einzelkristalle 
habe ich in meinem ziemlich reichen Material niemals beobachtet. 
Die Kristalle sind durchwegs nach dem genannten Gesetze ver- 
zwillingt. Der Winkel der anstoßenden Prismenlläclien von zwei 
Zwillingsindividuen ist 39 als Mittel von zahlreichen Messungen. 
In guter (’bereinstimmnng hiermit ist der berechnete Wert: 
2 X ('JO® — 73® 25') = 33® 10'. 
Außerdem habe ich den Winkel der Auslöschnngsriclitungen 
von zwei nach JllO) zusanimengewachsenen Individuen im Dünn- 
schlitf_Lc unter dem Mikroskop zu 73® 30' gemessen. Dieser 
Wert stimmt gut mit dem gemessenen Prismenwinkel überein. 
Verwachsungsebene ist teils in (llOj, teils sind die Individuen 
in ziemlich verwickelter Weise lamellar durcheinander verwachsen. 
Die meisten Kristalle sind von mehreren — bis fünf — Zwillings- 
individuen nacli dem Gesetz: Zwillingsebene (HO} autgebaut. 
P li y s i k a 1 i s c h e Eigenschaften. 
Spaltbarkeit: m (HO) ziemlich gut, deutlich besser nach 
der einen Fläclie des Prismas als nach der anderen. Die Spalt- 
risse zeiclinen sich vorzüglich im Dünnschliff J_ C. 
llruch: kleinmusclielig bis uneben. Außerordentlicli spröde. 
Die Kristalle sind immer von zahlreichen Sprüngen durchsetzt. 
Härte: 6 — 7. (Ritzt den Feldspat und wird von Guarz geritzt.) 
Spez.-Gew. 3,5712. Büttel von zwei Bestimmungen mit 
Pyknometer, mit sorgfältig ausgesuchten, ganz frisclien ^lineral- 
körnern ausgeführt. 
Glanz ist starker Glasglanz bis diamantartiger Glasstanz. 
46* 
